Einzelne Mineralien. 



-15- 



luigefähr genau dem Orthosilikat des Typus 1 der CLARKE'schen Formeln 

 entsprechend : 



Si04 = R3 

 Al^SiO.EEAl 



2. Pennin von Recess, County Galway in Irland. Das Mineral 

 kommt in Adern und auf Klüften eines Opliicalcites, des sogen. „Connemara- 

 Marmor" vor in der Form hexagonaler, bis 1 cm großer Tafeln. Die Doppel- 

 brechung ist schwach und die optischen Eigenschaften wechseln oft in ein und 

 derselben Platte, wobei zwar die meisten Stellen optisch einachsig sind mit 

 positivem Charakter der Doppelbrechung, andere Stellen aber optisch negativ,, 

 andere auch zweiachsig. Das Brechungsvermögen wurde für Na-Licht zu 

 1,551 bestimmt. Spez. Gew. = 2,619. 



Das Mittel aus zwei Analysen ist: 

 SiOg AI2O3 Fe^Og FeO CaO MgO H, Sa. 

 34,81 16,21 1,09 0,36 0,75 30,05 1,85 14,60 99,72 

 Diese Zusammensetzung stimmt wesentlich mit derjenigen des Pseud- 

 ophites, der dichten Varietät des Pennin, überein. 



3. Labradorit von County Down, Irland. Unter den zahlreichen 

 intrusiven Gängen in dem Schiefer des County Down in Irland sind zwei an der 

 Küste unterhalb des Leuchtturmes von St. Johns Point bei Ardglass auftretende 

 ausgezeichnet durch ungewöhnlich große Einsprenglinge von Feldspat, die oft 

 5 — 6 cm lang und 3 — 4 cm breit, zuweilen auch noch größer sind. Sie liegen in 

 einer schwarzen, sehr dichten Grundmasse, die aus leistenförmigem Plagioklas,. 

 Augit und grünem Glase besteht. Die Feldspatkristalle sind tafelförmig nach 

 00P06 (010) und begrenzt durch Flächen von OP (001) und ,P,öö (lOT), sie sind 

 polysynthetisch verzwillingt nach dem Albitgesetz und zeigen außerdem 

 Zwillingsbildung nach dem Karlsbader Gesetz. Der Winkel der Spaltbarkeiten 

 von OP(OOl) und ooPöo (010) ist 85^57', der einspringende Winkel der Basis- 

 flächen zweier Zwillingslamellen 8*^ 8'. 



Die Auslöschungsschiefe auf OP (001) beträgt — 11° und auf 00P06 (010) 

 = — 23°. Doppelbrechung positiv. 



Die Bestimmung der Lichtbrechungsquotienten ergab: für a = 1,5630,. 

 ß = 1,5665, y = 1,5712; daraus berechnet sich 2V = 81° 48'. 



Das Resultat von 3 Analysen, zu denen wasserklare Bruchstückchen ^ 

 deren spez. Gew. = 2,706, verwendet wurden, ist im Mittel: 



SiO^ AI2O3 Fe,03 CaO K^O Na,0 Glühverl. Sa. 

 52,33 30,22 0,40 12,52 0,85 3,62 0,36 100,30 

 unter Vernachlässigung des Glüh Verlustes und Eisenoxydes auf 100 berechnet: 

 SiO^ Al^O,, CaO K, Na^ Sa. 

 52,57 30,36 12,58 0,85 3,64 100,00 



Dies entspricht einer Zusammensetzung von: 



33 Na AI Si^O^ . 5 K AI Sig 0, . 62 Ca Al^ Sig Og, 

 oder die Alkalisilikate zusammengenommen = 38 Ab 62 An, also ein basizcher 

 Labradorit. 



